l356 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



fori longtemps Faclion de l'acide, il renferme encore une petite quantité 

 d'argent, et des traces d'autres métaux, notamment du cuivre et du plomb 

 décelables au spectroscope. 



L'or brun, soigneusement lavé à l'eau jusqu'à ce que celle-ci soit neutre, 

 retient encore une quantité notable d'acide azotique qu'il perd entre 17 5" et 

 200°. Si l'on continue à le chauffer, il change de couleur en subissant un 

 retrait considérable; vers 900", il dégage des gaz, el fond vers io4o° en 

 reprenant les propriétés de l'or ordinaire. 



Dinposiiif expérimental. — l'oiir évaluer celle i-étraclion, nous avons préparé des 

 lames d'alliages d'or et d'argent à différentes teneurs; nous y avons iracé des traits 

 parallèles dont nous avons mesuré exactement l'écartement, puis nous avons cliaufle 

 les lames dans de l'acide nitrique à îa", puis dans de l'acide à 32°, suivant la technique 

 ordinaire des essais d'or, mais en prolongeant l'action de l'acide jusqu'à ce qu'il ne 

 dissolve plus d'argent et que les lames ne subissent plus de changement de longueur 

 par une nouvelle ébullition ; on les lave alors avec soin, on les sèche à 100° et on les 

 mesure. 



J'appelle retrait^ le quotient de leur diminution de longueur par leur longueur 

 primitive; en appelant / et /, les longueurs des lames avant el après l'action de l'acide, 

 le retrait sera donc exprimé par 



/ 



X 100. 



Ces lames sont alors chauU'ées à des températures croissantes et mesurées de teni|is à 

 autre. 



Elles élaienl placées eutre deux lames de quartz qui les empêchent de se déformer, 

 puis mises dans une caisse en terre léfraclaire garnie d'aniianle. (Jelle-ci à son tour 

 est placée dans un moulle à gaz, muni d'un régulateur, et dont on élève progres- 

 sivement la tempéralure. Enfin, un pyromèlre Le Ghalelier, dont la soudure est en 

 contact avec la lame d'or, permet de suivre la marche de la température. 



Sous l'inlluence île la chaleur, la lame subit un nouveau retrait considérable, puis- 

 qu'il peut atteindre 44 pour 100 de la longueur, en même temps (jue la lame cesse 

 d'être friable el reprend la couleur jaune. 



Nous étudierons séparément le retrait sous l'inlluence des acides et celui dû à 

 l'action de la chaleur. 



ftcliail pendant l'attaque par l'acide, — Le retrait pendant l'action de l'acide 

 nitrique peul atteindre 24 pour 100. Il est toujours le même pour des lames de compo- 

 sition identique, mais varie avec la nature de l'alliage employé. Celle-ci ne peut 

 osciller qu'entre des limites assez restreintes : les lames qui renferment plus de 3,.') 

 d'argent pour i d'or se désagrègent et tombent en poudre par l'action de l'acide, 

 tandis que celles qui renferment moins de 3 parties d'argent pour i d'or sont très 

 incomplètement attacjuées par l'acide et renferment alors une petite quantité d'argent 

 qui vient fausser les résultats comme nous le verrons plus loin. 



Nous avons préparé deux séries de lames comprises entre ces limites de compo- 



